-- 4327 -<- 



In un lavoro precedente (') abbiamo già dato conto di 

 alcune esperienze sull'occlusione dell'idrogeno nel nichel. 

 A quelle notizie ed ai risultati, che indicheremo in seguito 

 circa la variazione della tenacità, aggiungiamo ora che 

 anche il nichel aumenta di fragilità quando viene idroge- 

 nato. Un filo di nichel di 0,36 mm. di diametro, ricotto e 

 pulito dall'ossido, fu diviso in porzioni che alternativa- 

 mente si assoggettarono all' idrogenazione, o si tennero 

 air aria. Nel voltametro ad acqua leggermente acidulata, 

 fu fatta passare la corrente di tre Danieli per I 37 ore e 

 mezza. Estratto poi il filo, lo si lavò ed asciugò, e lo si 

 sottopose alla misura della fragilità, tenendo conto del 

 numero di piegature ad angolo retto che poteva sostenere 

 prima di rompersi. Come media di bO determinazioni, 

 oscilla liti fra i valori estremi 2 e 7, si trovò che il nichel 

 idrogenato resiste (ino a 3,20 piegature. Invece le porzio- 

 ni dello stesso filo non idro.genato, cimentate allo stesso 

 modo, mostrarono di resistere a 3,75 piegature ad ango- 

 lo retto, media di 71 determinazioni comprese fra i valori 

 estremi 3 e !0. 



Abbiamo anche voluto indagare se una coppia termo- 

 elettrica nichel-nichel idrogenato desse una corrente, ed 

 in che senso. Perciò idrogenammo al solito modo una 

 porzione di filo, e raffreddammo poi uno dei punti di di- 

 visione fra il nichel idrogenato e il nichel non idrogenato 

 ponendolo in una campanina circondata da ghiaccio. Que- 

 sto filo, per mezzo di elettrodi di rame, era unito in cir- 

 cuito con un galvanometro Thomson. Non omettemmo 

 cure per evitare ogni corrente parassita, e potemmo con- 

 statare che, attraverso il punto di congiunzione più caldo, 

 la corrente va dal nichel idrogenato al non idrogenato. 

 Questa corrente è tuttavia piccolissima. 



(1) Alcune esperienze sidV occlusione dell' idrogeno nel nichel. 

 — Atti R. Isl. Ven. (6) VI (1888). 



